— u 
reichend. Hierauf lässt man durch Verschliessen des 
Öfens den Apparat ruhig erkalten *). 
Beim. Zerschlagen des Tiegels findet sich nun in 
demselben eine weissliche Salzschlacke, die nach unten 
zu mehr grünlich oder grau erscheint, und ganz unten 
auf dem Boden des Tiegels liegt das in einen runden 
Klumpen vollkommen zusammengeschmolzene reduzirte 
Metall. 
Es geschieht mitunter, wenn die Hitze unzureichend 
war, dass statt dieses einzelnen Kornes das Mangan in 
mehreren kleinern Stücken in dem untern Theile der 
Salzmasse zertheilt gefunden wird. Es ist jedoch leicht, 
solche kleinere Körner, die man sich von mehreren Ope- 
rationen zusammen sammelt, durch nochmaliges Schmel- 
zen zu vereinigen. 
Zu diesem Ende werden die Körner in dem Stahl. 
mörser zu Pulver zerstossen und dieses mit etwa dem 
doppelten Volumen Chlorkalium oder auch Kochsalz **) 
vermischt und in einem kleinen Tiegel noch einmal zum 
Weissglühen gebracht. 
Auf die nämliche Art können überhaupt aus kleinern 
Körnern Massen von beliebiger Grösse dargestellt wer- 
den, wobei ein sehr geringer Verlust stattfindet. 
Die Ausbeute an reinem Metall ist etwas verschie- 
den. Das angewandte Fluormangan wurde durch die 
*) Es scheint nicht zweckmässig zu sein, den Tiegel, bevor er 
kalt geworden, aus dem Feuer zu nehmen. Ich glaube bemerkt zu haben, 
dass das reduzirte Metall bei schneller Abkühlung merklich spröde er- 
halten wird, so dass es bei der nachherigen Bearbeitung schr leicht 
zerbricht. 
*#) Die Anwendung von Borax als Flussmittel ist ganz unzweck- 
mässig. Ich habe einige schöne Stücke Metall dadurch gänzlich ver- 
dorben. Es wurde blasig und verlor allen Glanz. 
